## STABILISASI TANAH LEMPUNG DESA NIUKBAUN MENGGUNAKAN CAMPURAN TANAH KAPUR DAN SEMEN
Tri M. W. Sir 1 ( trimwsir@yahoo.com ) Raymond R. Lay 2 ( raymondlay62@gmail.com ) Wilhelmus Bunganaen 3 ( wilembunganaen@yahoo.co.id )

## ABSTRAK
Jenis tanah di Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang  yang diklasifikasi menurut  USCS  termasuk  kelompok  CH  sedangkan  berdasarkan  AASTHO  termasuk  kelompok A-7-6 (11). Guna memperbaiki kekuatan tanah tersebut perlu dilakukan  usaha stabilisasi tanah. Stabilisasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  stabilisasi  kimiawi  yaitu  dengan menambah  bahan  tambah  (aditif)  berupa  tanah  kapur  dengan  persentase  10%,  20%,  30%,  40% dan  50%  serta  persentase  semen  5%  pada  persentase  tanah  kapur  30%,  40%  dan  50%.  Metode penelitian  yang  dilakukan  yaitu  pengujian  sifat  fisik  dan  sifat  mekanik  tanah  lempung.  Hasil penelitian menunjukan nilai indeks plastisitas tanah asli 27,54%, namun pada penambahan tanah kapur  50%  nilai  indeks  plastisitas  berkurang  menjadi  14,58%,  nilai  CBR  terendam  meningkat menjadi  5,31%  dari  nilai  tanah  asli  sebesar  0,38%,  nilai  pengembangan  (swelling)  berkurang menjadi 0,16% dari nilai tanah asli sebesar 2,45%, sedangkan nilai kuat tekan bebas meningkat menjadi 7,62 kg/cm 2 dari nilai tanah asli yaitu 1,07 kg/cm 2 . Pada penambahan tanah kapur 50% dan  semen  5%  menghasilkan  nilai  indeks  plastisitas  berkurang  menjadi  5,53%,  nilai  CBR terendam  meningkat  menjadi  7,37%,  nilai  pengembangan  (swelling)  berkurang  menjadi  0,32% dan nilai kuat tekan bebas meningkat menjadi 16,54 kg/cm 2 dari nilai tanah asli.

## Kata Kunci: Stabilisasi; Lempung; Kapur; Semen; Pengembangan

## ABSTRACT
The  type  of  soil  in  Niukbaun  Village,  Amarasi  Barat  sub-district,  Kupang  district,  which  was classified  according  to  USCS  included  the  CH  group,  while  based  on  AASTHO  included  to groups  A-7-6  (11).  In  order  to  improve  the  strength  of  the  soil,  a  soil  stabilization  effort  is needed.  Stabilization  used  in  this  study  is  chemical  stabilization  by  adding  ingredients (additives) in the form of limestone soil with a percentage of 10%, 20%, 30%, 40% and 50% and the  percentage  of  cement  5%  in  the  percentage  of  lime  soil  30%,  40%  and  50%.  The  research method  that  is  carried  out  is  testing  the  physical  properties  and  mechanical  properties  of clay.The result shows the original soil plasticity index value was 27,54%, but in the addition of 50% lime soil the plasticity index value was reduced to 14,58%, soaked CBR value increased to 5,31% from the original soil’s plasticity index value of 0,38%, value swelling reduced to 0,16% from  the  original  soil  value  of  2.45%,  while  the  free  compressive  strength  increased  to  7,62 kg/cm2 from the original soil value of 1.07 kg / cm2. On the addition of 50% limestone soil and 5%  cement,  the  plasticity  index  value  was  reduced  to  5,53%,  soaked  CBR  value  increased  to 7,37%,  swelling  value  decreased  to  0,32%  and  free  compressive  strength  value  increased  to 16,54 kg/cm2 of the original soil value.
Key Words: Stabilzation; Clay; Lime; Cement; Swelling
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Tanah  lempung  merupakan  tanah  dengan  ukuran  mikroskopis  sampai  dengan  sub  mikroskopis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering, dan bersifat plastis pada kadar air sedang, sedangkan pada kadar air yang lebih tinggi tanah lempung akan bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak (Ningsih D, 2016). Sifat-sifat  yang  dimiliki  tanah  lempung  yaitu  antara  lain  ukuran  butiran  halus  lebih  kecil  dari 0,002  mm,  permeabilitas  rendah,kenaikan  air  kapiler  tinggi,  bersifat  sangat  kohesif,  kadar kembang susut yang tinggi dan proses konsolidasi lambat (Hardiyatmo, 2006).Tanah yang akan dipergunakan  dalam  pekerjaan  Teknik  Sipil  memiliki  beberapa  kriteria,  di  antaranya  haruslah mempunyai indeks plastisitas <17% (Hardiyatmo, 1992), karena tanah  yang mempunyai indeks plastisitas  >17%  dapat  mempengaruhi  masalah  teknis,  sifat  tanah  ini  mudah  menyerap  air  dan menyebabkan  kembang  susut  yang  besar.Tanah  dengan  indeks  plastis  >17%  dikategorikan sebagai  tanah  lempung  (Hardiyatmo,  2006).  Selain  indeks  plastisitas,  harga  CBR  juga  sangat berpengaruh  terhadap  daya  dukung  tanah  sebagai  lapisan  tanah  dasar/subgrade.  Makin  besar harga CBR tanah maka makin besar kemampuan tanah untuk mendukung beban kendaraan tanpa mengalami  deformasi  berarti.  Depertemen  Pekerjaan  Umum  telah  memberi  batasan  nilai kekuatan  CBR  untuk  tanah  dasar  subgrade  minimal  3%  untuk  CBR  terendam  dan  6%  untuk CBR  tak  terendam  (Wesley,  2010).Jenis  tanah  di  Desa  Niukbaun  Kecamatan  Amarasi  Barat, Kabupaten  Kupang  yang  diklasifikasi  menurut  USCS termasuk  kelompok  CH  yang  merupakan tanah  lempung  tak  organik  dengan  plastisitas  tinggi,  sedangkan  berdasarkan  AASTHO  jenis tanah termasuk kelompok A-7-6 yang merupakan tanah berlempung (Ningsih D, 2016). Kondisi perkerasan  jalan  di  lokasi  pengambilan  sampel  banyak  mengalami  kerusakan  yang  ditandai dengan  badan  jalan  menjadi  retak-retak,  bergelombang    dan  rusak  berat.  Pada  beberapa  bagian jalan, bahu jalan sudah tidak ada yang diakibatkan oleh longsor yang terjadi. Kondisi tanah yang kurang  baik  sebagai  tanah  dasar  perkerasan  jalan  seperti  tanah  lempung,  perlu  diadakan perbaikan tanah. Guna memperbaiki atau meningkatkan kekuatan tanah tersebut perlu dilakukan usaha  stabilisasi  tanahsehingga  sesuai  dengan  peruntukan  tanah  sebagai  material  jalan raya.Penelitian  mengenai  stabilisasi  tanah  lempung  di  Desa  Niukbaun  Kecamatan  Amarasi Barat,  Kabupaten  Kupang  sudah  dilakukan  sebelumnya,  yaitu  penelitian  (Ningsih  D,  2016) dengan  penambahan  kapur  sebesar  5%  sampai  20%,  dan  semen  sebesar  5%  pada  setiap  variasi persentase kapur yang ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan sifat fisik dan  mekanis  yang  semakin  meningkat  seiring  penambahan  variasi  persentase  kadar  tanah kapur.Penelitian  ini  merupakan  lanjutan  dari  penelitian  sebelumnya  (Ningsih,  2016),  dengan memberikan  penambahan  kadar  tanah  kapur  10%  sampai  50%  dan  semen  5%  pada  persentase kadar  tanah  kapur  30%  sampai  50%  mampu  memperbaiki  sifat-sifat  fisik  dan  mekanik  tanah serta meningkatkan daya dukung tanah lempung.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Mengetahui  pengaruh  penambahan  variasi  tanah  kapur  terhadap  sifat  fisik  dan  mekanik tanah lempung.
2. Mengetahui  pengaruh  penambahan  variasi  tanah  kapur  dan  semen  terhadap  sifat  fisik  dan mekanik tanah lempung.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stabilisasi Tanah
Stabilisasi tanah adalah pencampuran tanah dengan bahan tertentu, guna memperbaiki sifat-sifat teknis  agar  memenuhi  syarat  tertentu,  atau  untuk  menambahkan  kapasitas  dukung  tanah  dan kenaikan kekuatan yang akan diperhitungkan pada proses perancangan tebal perkerasan (Darwis, 2017).  Menurut  Darwis  (2017)  stabilisasi  tanah  ditinjau  dari  proses  yang  terjadi  dalam pelaksanaan, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : stabilisasi mekanis, stabilisasi fisik dan stabilisasi kimia.Stabilisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah stabilisasi kimiawi yaitu stabilisasi dengan bahan tambah atau sering disebut stabilisasi kimiawi bertujuan untuk memperbaiki sifat- sifat teknis tanah, dengan cara mencampur tanah dengan bahan tambah pada perbandingan yang tertentu.

## Tanah Kapur
Tanah kapur atau disebut juga tanah mediteran merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah kapur tidak memiliki unsur hara sama sekali sehingga tanah ini tidak subur, walaupun  tanah  ini  kurang  subur  tetapi  memiliki  fungsi  sangat  strategis.  Batuan  kapur  banyak dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan. Sebagai bahan bangunan kapur digunakan sebagai penimbun khususnya tanah kapur, sebagai pondasi bangunan khususnya batu kapur, untuk bahan kerajinan  dan  keramik  khususnya  batu  marmer  dan  sebagai  bahan  campuran  adonan  semen (Simamora, 2012).
Menurut Darwis (2017) umumnya penambahan kapur dalam tanah berbutir halus karena adanya air akan menyebabkan reaksi-reaksi sebagai berikut:
a. Tahap  awal  ketika  tanah  dicampur  dengan  kapur  dan  ditambah  air,  dalam  tanah-tanah berbutir  halus  akan  timbul  pertukaran  kation  dengan  cepat  dan  reaksi  pengumpulan  serta penggumpalan.  Reaksi  pengumpulan  dan  penggumpalan  menghasilkan  perubahan  tekstur tanah  lempung  dari  butir-butir    tanah  yang  halus  menjadi  partikel  tanah  yang  berukuran lebih  besar.  Pertukaran  kation  dan  flokulasi  menyebabkan  perbaikan  dengan  cepat  pada plastisitas  tanah,  kemudahan,  dikerjakan  (workability),  kekuatan  dan  sifat-sifat  tegangan- deformasinya.
b. Reaksi  pozzolanik  tanah-kapur  terjadi  dalam  bentuk  variasi  bahan  sementasi.  Hasil reaksinya  adalah  menambah  kekuatan  campuran  yang  telah  dipadatkan  dan  keawetannya. Reaksi  pozzolanik  bergantung  pada  waktu  dan  temperatur.  Temperatur  yang  tinggi  lebih mempercepat reaksi.

## Semen
Semen  adalah  bahan  yang  apabila  dicampur  dengan  air  akan  menjadi  ikatan  dan  pengerasan karena suatu reaksi kimia sehingga membentuk suatu massa yang kuat dan keras yang kemudian sering disebut hydraulic cement. Semen PCC adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama  terak  (klinker)  semen  portland  dan  gibs  dengan  satu  atau  lebih  bahan  anorganik, atau hasil pencampuran bahan bubuk semen portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik  tersebut  antara  lain  terak  tanur  tinggi  (blastfurnace  slag),  pozzoland,  senyawa  silika dan  batu  kapur,  dengan  kadar  total  bahan  anorganik  6%-35%  dari  massa  semen  portland komposit (SNI-15-706402004).

## Pengujian Sifat fisik Tanah

## Specific Gravity (Gs)
Harga specific gravity (Gs) dari butiran tanah sangat berperan penting dalam bermacam-macam keperluan  perhitungan  mekanika  tanah.  Harga-harga  itu  dapat  ditentukan  secara  akurat  di laboratorium  (Das,  1995).  Berat  jenis  tanah  (G s )  adalah  perbandingan  antara  berat  volume butiran padat partikel tanah ( γ s ), dengan berat volume air ( γ w ) (Hardiyatmo, 2006) seperti  yang ditujukan pada persamaan :
G = (2)
Di mana :
G s = spesific gravity γ s
= berat volume butiran padat (gram/cm 3 ) γ w = berat volume air pada temperatur 4 0 c (gram/cm 3 )

## Batas-Batas Konsistensi (Atterberg)
Kedudukan  fisik  tanah  berbutir  halus  pada  kadar  air  tertentu  disebut  konsistensi  (Hardiyatmo, 2006).  Atas  dasar  kadar  air  yang  tergantung  dalam  tanah,  maka  ditentukan  batas-batas  yang dinyatakan dalam batas cair, batas plastis, dan batas susut (Das, 1995), seperti pada Gambar 1di bawah ini.
Batas Susut Batas Plastis Batas Cair Padat Semi Padat Plastis Cair Penambahan Kadar Air

## Gambar 1 Rentang Batas-Batas Atterberg

## Batas cair (Liquid Limit)
Batas cair adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair, yaitu batas atas  dari  daerah  plastis.  Untuk  mengatur  kadar  air  dari  tanah  agar  memenuhi  syarat  yang ditetapkan,  maka  paling  sedikit  dilakukan  empat  kali  uji  batas  cair  dengan  kadar  air  yang berbeda-beda  sehingga  jumlah  pukulan  N  yang  dibutuhkan  untuk  menutupi  goresan  bervariasi antara 15 dan 35 (Das, 1995).

## Batas plastis (Plastic Limit)
Pengertian  batas  plastisitas  adalah  kadar  air  pada  kedudukan  antara  daerah  plastis  dan  semi padat,  yaitu  kadar  air  di  mana  tanah  dengan  diameter  silinder  3,2  mm  mulai  retak-retak  ketika digulung (Hardiyatmo,2006).

## Batas susut (Shrinkage Limit)
Batas susut didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan padat, yaitu  presentase  kadar  air  di  mana  pengurangan  kadar  air  selanjutnya  tidak  mengakibatkan perubahan volume tanah (Hardiyatmo, 2006).

## Indeks Plastisitas
Indeks plastisitas adalah selisih batas cair dan batas plastis (interval kadar air pada kondisi tanah masih  bersifat  plastis),  karena  itu  menunjukkan  sifat  keplastisan  tanah  (Hardiyatmo,2006). Indeks plastis dapat dinyatakan dalam persamaan:
PI = LL- PL (3)
Di mana:
PI = Plastis Indeks (%) LL = Liquid Limit (%) PL = Plastic Limit (%)

## Pengujian Sifat Mekanik Tanah

## Uji Pemadatan
Proctor  (1933)  dalam  Hardiyatmo  (2006)  telah  mengamati  bahwa  ada  hubungan  yang  pasti antara  kadar  air  dan  berat  volume  kering  tanah  padat.  Untuk  berbagai  jenis  pada  umumnya, terdapat  satu  nilai  kadar  air  optimum  tertentu  untuk  mencapai  berat  volume  kering maksimumnya.
Hubungan  berat  volume  kering  ( γ d )  dengan  berat  volume  basah  ( γ b )  dan  kadar  air  (w), dinyatakan dalam persamaan:
γ = (4)
Di mana:
γ d
= Berat volume kering (gram/cm 3 ) γ b = Berat volume basah (gram/cm 3 )
w = Kadar air (%)

## California Bearing Ratio (CBR)
California  bearing  ratio  merupakan  suatu  perbandingan  antara  beban  percobaan  dengan  beban standar yang dinyatakan dalam presentase dan dinyatakan dengan persamaan:
= 100% (5)
Di mana:
CBR  = Perbandingan antara beban percobaan dengan  beban standar  yang   dinyatakan dalam persentase (%) P T = Beban percobaan (inci) P S = Beban standar (inci)

## Pengujian Pengembangan Tanah (Swelling)
Pengujian  pengembangan  (swelling)  dilakukan  sebelum  pengujian  CBR  di  mana  tanah  yang telah dipadatkan pada pengujian CBR diperam selama 3 hari dalam kantong plastik bening untuk memberikan waktu pada campuran tanah lempung-tanah kapur-semen bereaksi, kemudian benda uji  ini  dikeluarkan  untuk  dilakukan  perendaman  selama  4  hari  (96  jam)  untuk  memodelkan kondisi di lapangan pada waktu hujan, di mana pada benda uji dipasang keeping pengembangan dan  diberikan  beban  standar  seberat  4,5  kg  atau  10  lb  selain  itu  dipasang  arloji  pengukur pengembangan (Hardiyatmo, 2006).
Persamaan nilai pengembangan dinyatakan:
Pengembangan = !""  #$% &'  !""  # #( !""  # #( x 100% (6)
Hubungan  antara  batas-batas  Atterberg  dengan  nilai  pengembangan  di  tunjukanpada  Tabel  2.5 yang  menunjukkan  kemungkinan  potensi  ekspansi  tanah  dari  pengumpulan  data  uji pengembangan pada lempung dan tanah-tanah ekspansif (Hardiyatmo, 2006).
Tabel 1 Potensi Pengembangan Potensi pengembangan  Indeks plastisitas (%)  Batas Cair (%) Sangat tinggi > 35 > 63 Tinggi 25 – 41 50 – 63 Sedang 15 – 28 39 – 50 Rendah < 18 < 39

## Kuat Tekan Bebas (Unconfined Compressive Strength)
Uji tekan bebas digunakan untuk menentukan kuat geser tanah kohesif. Pemeriksaan kuat tekan bebas dapat dilakukan pada tanah asli atau contoh tanah padat buatan. Kuat tekan bebas adalah tekanan  aksial  (kg/cm 2 )  atau  (kN/m 2 )  yang  diterapkan  diatas  benda  uji  berangsur-angsur ditambah sampai benda uji mengalami keruntuhan (Hardiyatmo, 2006).
Rumus kuat tekan bebas yang bekerja pada benda uji:
q + = , (7)
Di mana:
q u = Kuat tekan bebas (Kg/cm 2 ) P = Beban yang diberikan (Kg) A = Luas penampang terkoreksi (cm 2 )

## METODE PENELITIAN

## Jenis Data
Data  primer  pada  penelitian  ini    diperoleh  dari  hasil  pengujian  laboratorium  yang  meliputi pengujian sifat fisik dan sifat mekanik tanah, antara lain:
a. Pengujian Sifat Fisik
1) Pengujian kadar air (ASTM 2216-71) 2) Pengujian berat jenis (ASTM D 854-58) 3) Pengujian analisis hidrometer   (ASTM D 2487-69) 4) Pengujian analisis saringan (ASTM D 2487-69) 5) Pengujian batas-batas Atterberg: Pengujian batas cair (ASTM D 423-59) Pengujian batas plastis (ASTM D 424-59) Pengujian batas susut (ASTM D 427-61) b. Pengujian Sifat Mekanik 1) Pengujian proctor standar (ASTM D-698) 2) Pengujian pengembangan (ASTM D 1883-87) 3) Pengujian CBR (ASTM D 1883-87) 4) Pengujian uji tekan bebas (ASTM D 2166-66)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Tanah Asli
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan,  diperoleh  nilai  hasil  pengujian  sifat  fisik  dan  mekanik dari  sampel  tanah  lempung  yang  diambil  dari  Desa  Niukbaun.  Nilai  hasil  pengujian  sifat  fisik dan mekanik tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3 dibawah ini.

## Tabel 2 Hasil Pengujian Sifat Fisik Tanah Lempung
No Jenis Pengujian Parameter Nilai Satuan 1 Kadar Air w 15,72 % 2 Berat Spesifik Gs 2,62 - 3 Atterberg Limit LL 54,80 % PL 27,26 % SL 13,75 % PI 27,54 % 4 Analisa Butiran (Lolos Saringan No. 200) d 8 52,77 % Tabel 3 Hasil Pengujian Sifat Mekanik Tanah Lempung No Pengujian Parameter Nilai Satuan 1 Kadar Air Optimum w opt 19,5 % 2 Berat Volume Kering Maksimum ɤ d 1,56 gr/cm 3 3 Nilai Pengembangan - 2,45 % 4 CBR Terendam (soaked) - 0,38 % 5 Kuat Tekan Bebas q u 1,07 kg/cm 2

## Hasil Pengujian Stabilisasi Tanah Lempung dan Tanah Kapur
Hasil  pengujian  sifat  fisik  dan  mekanik  stabilisasi  tanah  lempung  dengan  tanah  kapur ditampilkan dalam Tabel 4.
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Mekanik Stabilisasi TanahLempung dengan Tanah
Kapur No Pengujian Persentase Variasi Tanah Kapur 10% 20% 30% 40% 50% 1. Berat Spesifik 2,59 2,57 2,54 2,51 2,50 2. Batas Cair (%) 52,31 47,50 40,50 38,47 34,04 3. Batas Plastis (%) 25,90 24,49 22,47 21,04 19,46 4. Batas Susut (%) 27,43 32,18 48,00 53,90 61,19 5. Indeks Plastisitas (%) 26,41 23,01 18,03 17,43 14,58 6. Kadar air Optimum (%) 18,06 17,46 16,90 16,46 15,34 7. Berat Volume Kering Maksimum (gr/cm 3 ) 1,58 1,61 1,62 1,64 1,70 8. Nilai Pengembangan (%) 2,32 1,12 0,89 0,65 0,16 9. CBR Terendam (%) 2,21 3,45 3,85 4,34 5,31 10.  Kuat Tekan Bebas (kg/cm 2 ) 3,30 5,14 6,08 7,16 7,62

## Batas-batas Konsistensi
Hasil dari pengujian batas-batas konsistensi untuk tanah yang ditambah dengan persentase tanah kapur ditunjukkan pada Tabel 5.
Gambar 3a Hubungan Kadar Air Optimum dengan Variasi Kadar Tanah Kapur Terhadap Tanah Asli
y = 3E-05x 2 + 0,0011x + 1,5643 R² = 0,9617 1,54 1,56 1,58 1,6 1,62 1,64 1,66 1,68 1,7 1,72 0 10 20 30 40 50 60 B er a t V o lu m e K e r in g (g r /c m 3 ) Kadar Tanah Kapur (%)
Gambar 3b Hubungan Berat Volume Kering dengan Variasi Kadar Tanah Kapur Terhadap Tanah Asli

## Tabel 5 Hasil Pengujian Batas-batas Konsistensi Campuran Tanah Kapur
No Variasi Benda Uji Batas Cair (%) Batas Plastis (%) Indeks Plastiistas (%) Batas Susut (%) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 10% 52,31 25,90 26,41 27,43 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 20% 47,50 24,49 23,01 32,18 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 30% 40,50 22,47 18,03 48,00 4. Tanah Asli + Tanah Kapur 40% 38,47 21,04 17,43 53,90 5. Tanah Asli + Tanah Kapur 50% 34,04 19,46 14,58 61,19
Gambar 2 Hubungan Indeks Plastisitas dengan Variasi Kadar Tanah KapurTerhadap Tanah Asli

## Pemadatan Tanah
Hasil  uji  pemadatan  (Proctor  test)  untuk  tanah  yang  ditambahkan  dengan  variasi  tanah  kapur ditunjukkan dalam Tabel 6.

## Tabel 6  Hasil Pengujian Pemadatan Standar dengan Campuran Tanah Kapur
No Variasi Benda Uji Kadar Air Optimum (%) Berat Volume Kering Maksimum (gr/cm 3 ) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 10 % 18,06 1,58 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 20 % 17,46 1,61 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 30 % 16,90 1,62 4. Tanah Asli + Tanah Kapur 40 % 16,46 1,64 5. Tanah Asli + Tanah Kapur 50 % 15,34 1,70
y = 0,0005x 2 - 0,2996x + 28,23 R² = 0,9641 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60 In d ek s P la st is it a s (% ) Kadar Tanah Kapur (%) y = 0,0004x 2 - 0,0947x + 19,289 R² = 0,9691 0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50 60 K a d a r A ir O p ti m u m ( % )
Kadar Tanah Kapur (%)
y = 0,0004x 2 - 0,0659x + 2,5786 R² = 0,9417 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0 10 20 30 40 50 60 P e n g e m b a n g a n ( % ) Kadar Tanah Kapur (%)
Gambar 4b Hubungan Pengembangan (Swelling) dengan Variasi Kadar Tanah Kapur Terhadap Tanah Asli
Gambar 4a Hubungan CBR dengan Variasi Kadar Tanah Kapur Terhadap Tanah Asli
y = -0,0021x 2 + 0,2355x + 1,1204 R² = 0,9978 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 0 10 20 30 40 50 60 K u a t T ek a n ( K g /c m 2 ) Kadar Tanah Kapur (%)

## CBR dan Pengembangan (Swelling)
Hasil uji CBR dan pengembangan ditampilkan dalam Tabel 7di bawah ini.
Tabel 7 Hasil Pengujian CBR dan Pengembangan (Swelling) dengan  Campuran Tanah Kapur
No Variasi Benda Uji CBR (%) Pengembangan (%) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 10 % 2,21 2,32 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 20 % 3,45 1,12 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 30 % 3,85 0,89 4. Tanah Asli + Tanah Kapur 40 % 4,33 0,65 5. Tanah Asli + Tanah Kapur 50 % 5,31 0,16

## Kuat Tekan Bebas
Hasil pengujian kuat tekan bebas (Lampiran 86 – Lampiran 115) dapat ditampilkan pada Tabel 8 dan Gambar 7.

## Tabel 8 Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Campuran Tanah Kapur
Gambar 5 Hubungan Kuat Tekan Bebas dengan Variasi Kadar Tanah Kapur Terhadap Tanah Asli
No Variasi Benda Uji q u (kg/cm 2 ) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 10 % 3,30 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 20 % 5,14 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 30 % 6,08 4. Tanah Asli + Tanah Kapur 40 % 7,16 5. Tanah Asli + Tanah Kapur 50 % 7,62
y = -0,0013x 2 + 0,1551x + 0,5755 R² = 0,9738 0 1 2 3 4 5 6 0 10 20 30 40 50 60 C B R ( % ) Kadar Tanah Kapur (%)

## Hasil Pengujian Stabilisasi Tanah Lempung - Tanah Kapur – Semen
Hasil  pengujian  sifat  fisik  dan  mekanik  stabilisasi  tanah  lempung  dengan  tanah  kapur ditampilkan dalam Tabel 9.
Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Mekanik Stabilisasi Tanah Lempung dengan Tanah
Kapur dan Semen 5% No Pengujian Persentase Variasi Tanah Kapur dan semen 5% 30% 40% 50% 1. Berat Spesifik 2,68 2,70 2,78 2. Batas Cair (%) 42,80 38,78 36,70 3. Batas Plastis (%) 23,79 24,70 31,17 4. Batas Susut (%) 36,62 39,98 46,79 5. Indeks Plastisitas (%) 19,01 14,08 5,53 6. Kadar air Optimum (%) 26,20 27,00 29,00 7. Berat Volume Kering Maksimum (gr/cm2) 1,467 1,466 1,459 8. Nilai Pengembangan (%) 0,65 0,46 0,32 9. CBR Terendam (%) 3,86 6,08 7,37 10.  Kuat Tekan Bebas (gr/cm2) 13,10 14,84 16,54

## Batas-batas Konsistensi
Hasil dari pengujian batas-batas konsistensi untuk tanah yang ditambah dengan campuran tanah kapur dan semen 5% ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel 10 Hasil Pengujian Batas-batas Konsistensi Campuran Tanah Kapur dan Semen 5%
No Variasi Benda Uji Batas Cair (%) Batas Plastis (%) Indeks Plastiistas (%) Batas Susut (%) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 30% + Semen 5% 42,80 23,79 19,01 36,62 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 40% + Semen 5% 38,78 24,70 14,08 39,98 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 50% + Semen 5% 36,70 31,17 5,53 46,79
Gambar 6 Hubungan Indeks Plastisitas dengan Variasi Kadar Tanah Kapurdan Semen 5% Terhadap Tanah Asli

## Pemadatan Tanah
Hasil dari pengujian batas-batas konsistensi untuk tanah yang ditambah dengan campuran tanah kapur dan semen 5% ditunjukkan pada Tabel 11.
y = -0,0083x 2 - 0,0204x + 27,497 R² = 0,9974 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60 In d ek s P la st is it a s
Kadar Tanah Kapur (%)
y = -0,0013x 2 + 0,2509x + 19,532 R² = 0,9928 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 60 K a d a r A ir O p ti m u m ( % ) Kadar Tanah Kapur (%) y = 5E-05x 2 - 0,0045x + 1,5597 R² = 0,9937 1,44 1,46 1,48 1,5 1,52 1,54 1,56 1,58 0 10 20 30 40 50 60 B er a t V o lu m e K er in g (g r/ cm 3 ) Kadar Tanah Kapur (%) y = 0,0009x 2 + 0,0975x + 0,3558 R² = 0,9924 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 20 30 40 50 60 C B R ( % ) Kadar Tanah Kapur (%)
Gambar  8a  Hubungan  CBR  dengan  Variasi Kadar  Tanah  Kapur  dan  Semen  5% Terhadap Tanah Asli
y = 0,0008x 2 - 0,0843x + 2,4474 R² = 0,9992 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0 10 20 30 40 50 60 P en g e m b a n g a n ( % ) Kadar Tanah Kapur (%)
Gambar  8b  Hubungan  Pengembangan dengan  Variasi  Kadar  Tanah  Kapur    dan Semen 5% Terhadap Tanah Asli
Tabel 11 Hasil Pengujian Pemadatan dengan Campuran Tanah Kapur dan Semen 5%
No Variasi Benda Uji Kadar Air Optimum (%) Berat Volume Kering Maksimum (gr/cm 3 ) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 30% + Semen 5% 26,20 1,467 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 40% + Semen 5% 27,00 1,466 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 50% + Semen 5% 29,00 1,459

## CBR dan Pengembangan (Swelling)
Hasil uji CBR dan pengembangan (swelling) yang diperam selama 3 hari dan direndam selama 4 hari dengan variasi tanah kapur ditampilkan dalam Tabel 12 dan Gambar 8a serta Gambar 8bdi bawah ini.
Tabel 12 Hasil Pengujian CBR dan Pengembangan/Swelling dengan CampuranTanah Kapur dan Semen
5% No Variasi Benda Uji CBR (%) Pengembangan (%) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 30% + Semen 5% 3,86 0,65 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 40% + Semen 5% 6,08 0,46 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 50% + Semen 5% 7,37 0,32 Gambar  7a  Hubungan  Kadar  Air  Optimum dengan  Variasi  Kadar  Tanah  Kapur  dan Semen 5% Terhadap Tanah Asli Gambar  7b  Hubungan  Berat  Volume  Kering dengan  Variasi  Kadar  Tanah  Kapur  dan Semen 5% Terhadap Tanah Asli

## Kuat Tekan Bebas
Hasil pengujian kuat tekan bebas dapat ditampilkan pada Tabel 13 dan Gambar 9.
Tabel 13 Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Dengan Campuran Tanah Kapur dan Semen 5%
No Variasi Benda Uji q u (Kg/cm 2 ) 1. Tanah Asli + Tanah Kapur 30% + Semen 5% 13,10 2. Tanah Asli + Tanah Kapur 40% + Semen 5% 14,84 3. Tanah Asli + Tanah Kapur 50% + Semen 5% 16,54
Gambar 9 Hubungan Kuat Tekan dengan Variasi Kadar Tanah Kapurdan Semen 5% Terhadap Tanah Asli

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  pengaruh  penambahan  tanah  kapur  dan  semen  terhadap  sifat  fisik dan mekanik tanah lempung yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Stabilisasi Tanah Lempung – Tanah Kapur
Sifat fisik stabilisasi tanah lempung – tanah kapur menghasilkan nilai berat jenis, batas cair, dan  indeks  plastisitas  semakin  mengecil  pada  persentase  tanah  kapur  50%  yaitu  2,50, 34,04%,  dan  14,58%.  Sifat  mekanik  stabilisasi  tanah  lempung  –  tanah  kapur  menghasilkan nilai  kadar  air  optimum  dan  potensi  pengembangan  (swelling)  mengecil  pada  persentase tanah  kapur  50%  menjadi  15,34%  dan  0,16%.  Sedangkan  nilai  berat  volume  kering maksimum, CBR dan nilai kuat tekan bebas meningkat menjadi 1,70 gr/cm 3 , 5,31% dan 7,62 kg/cm 2 .
2. Stabilisasi Tanah Lempung – Tanah Kapur – Semen
Sifat  fisik  stabilisasi  tanah  lempung  –  tanah  kapur  –  semen  menghasilkan  nilai  berat  jenis meningkat  hingga  2,78  pada  persentase  tanah  kapur  50%  dan  semen  5.  Nilai  indeks plastisitas  dan  batas  cair  mengecil  menjadi  5,53%  dan  36,70%  pada  persentase  tanah  kapur 50%  dan  semen  5%.Sifat  mekanik  stabilisasi  tanah  lempung  –  tanah  kapur  –  semen menghasilkan nilai kadar air optimum, CBR dan Nilai kuat tekan bebas meningkat menjadi 29,00%,  7,37%  dan  16,54  kg/cm 2 pada  penambahan  tanah  kapur  50%  dan  semen  5%. Sedangkan nilai berat volume kering maksimum, potensi pengembangan (swelling) mengecil menjadi 1,459 gr/cm 3 dan 0,32 pada penambahan tanah kapur 50% dan semen 5%.
y = -0,0044x 2 + 0,5256x + 1,0881 R² = 0,9992 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 0 10 20 30 40 50 60 K u a t T e k a n ( K g /c m 2 )
Kadar Tanah Kapur (%)

## SARAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  adapun  saran  yang  dapat  diberikan  peneliti yaitu sebagai berikut:
1. Dapat  menambah  masa  pemeraman  tanah  yang  lebih  bervariasi  sebelum  dilakukan pengujian CBR dan UCS.
2. Pada pengujian proctor standar penentuan nilai kadar air optimum dan berat volume kering maksimum dilakukan menggunakan metode regresi.
3. Dapat  menggunakan  bahan  stabilisasi  lain  untuk  tanah  yang  sama,  seperti  penambahan  fly ash, bottom ash, biomash ash, abu sekam padi dan garam dapur.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM,  1980.  Annual  Books  of  ASTM  Standards.  American  Society  for  Testing  Material, Philadelpia
Darwis.  2017.  Dasar  dan  Teknik  Perbaikan  Tanah.  Pustaka  AQ;  Nyutran  MG  II/14020.
Yogyakarta
Das B, M. 1995. Mekanika Tanah (Prinsip-Prinsip Rekayasa Geoteknis). Erlangga. Jakarta.
Hernaeni,  S.  2012.  Efektifitas  Semen  Pada  Stabilisasi  Lempung  dengan  Kapur  Akibat Percepatan  Waktu  Antara  Pencampuran  Pemadatan.  ISSN:  1412-9612,  Jurusan  Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
Hardiyatmo,  H,  C.  2006.  Stabilisasi  tanah  untuk  Perkerasan  Jalan.  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta.
Ningsih,  D.  2014.  Pengaruh  Penambahan  Variasi  Tanah  Kapur  dan  SemenTerhadap  Potensi Pengembangan  Tanah  Lempung  Desa  Niuk  Baun  Kecamatan  Amarasi  Barat  Kabupaten Kupang. Skripsi S-1 Prodi Teknik Sipil. Universitas Nusa Cendana. Kupang.
Simamora, E. 2011. Praktikum Dasar Ilmu Tanah. Universitas Jember.
Wesley, LD. 2010. Mekanika Tanah Untuk Tanah Endapan dan Residu. Andi. Yogyakarta.